ЭТЮДЫ ПО КРИСТАЛЛОГЕНЕЗИСУ. 
63 
похожіе на кристаллы предшествовавшей Фракціи. Отличіемъ можетъ служить иоявленіе 
нѣсколькихъ кристалловъ съ широко развитыми гранями {lTl }, такъ что получаются 
Формы, близкія къ тетраэдрическимъ. (Табл. II, фпг. 15, 16, 17). 
Въ теченіе слѣдующихъ 10 минутъ выдѣлились кристаллы NaC10 3 такого же харак- 
тера, какъ и въ предшествовавшемъ случаѣ. 
Мало отличается и та серія кристалловъ, которая выпала въ послѣдующія 10 ми- 
нутъ. 
Въ послѣдующія 10 минутъ выпали кристаллы большею частью кубо-тетраэдриче- 
скаго, а также тетраэдрическаго габитуса. На кристаллахъ тетраэдрическаго габитуса 
присутствуютъ широко развитыя грани {100}. 
Въ теченіе слѣдующихъ 10 минутъ выделились кристаллы, между которыми тетра- 
эдрическій габитусъ встрѣчается чаще, при этомъ наблюдаются кристаллы съ весьма 
слабымъ развитіемъ граней {100}. 
Тотъ же растворъ былъ снова оставленъ при t° 32 — 40° С. На другой день опять 
выдѣлились два вещества: 1) NaC10 3 въ кристаллахъ кубическаго габитуса и никкелевое 
соединеніе зеленовато-голубоватаго цвѣта. Своимъ цвѣтомъ оно отличается отъ никкелеваго 
соединенія, полученнаго въ первой кристаллизаціи раствора при t° 34 — 40° С. Нѣкоторые 
кристаллы имѣли видъ восьмиугольниковъ. Въ сходящемся поляризованномъ свѣтѣ пред- 
ставляются одноосными; они, очевидно, принадлежать NiS0 4 .6H 2 0. 
Растворъ затѣмъ былъ выпаренъ досуха (при t° 32 — 40° С). До самаго послѣд- 
ияго момента выдѣлялись кристаллы NaC10 3 кубическаго габитуса и голубовато-зелено- 
ватое никкелевое соединеніе. Кристалловъ Na 2 S0 4 (ни воднаго, ни безводнаго) не наблюда- 
лось. 
Такимъ образомъ при кристаллизаціи NaC10 3 въ присутствіи NiS0 4 .7H 2 0 вліяніе 
температуры сказывается въ томъ же направленіи, какъ и при кристаллизаціи въ при- 
сутствіи Na 2 S0 4 : а) при t° 32 — 40° С NaCI0 3 образуетъ кристаллы кубическаго габитуса; 
Ъ) при охлажденіи такого раствора возстановляются условія для образованія кристалловъ 
тетраэдрическаго габитуса. 
Однако, наблюдаются и пѣкоторыя особенности. 
Во-первыхъ, при охлажденіи раствора возстановленіе его способности образовать 
кристаллы NaC10 3 тетраэдрическаго габитуса происходитъ гораздо медленнѣе сравнительно 
съ тѣмъ, что наблюдалось въ присутствіи Na 2 S0 4 . Оно проявилось спустя 20 минутъ, послѣ 
того какъ растворъ оставленъ при комнатной температурѣ (17 — 18° С). Обстоятельство 
это указываетъ, что перестройка сложпыхъ условій въ растворѣ совершается въ этомъ 
случаѣ гораздо медленнѣе, чѣмъ пониженіе температуры. На таблицѣ JVs II, фиг. 15, 16 
и 17, изображены кристаллы NaC10 3 , выдѣлившіеся послѣдовательно въ теченіе 5, 10 и 5 
минутъ при охлажденіи раствора, нагрѣтаго до 35 — 40° С. 
Во-вторыхъ, здѣсь происходитъ выдіьленіе никкелевой соли при наірѣвати. и прекра- 
щеніе этого выдѣленія при охлажденіи. 
